( II09 ) 

 grammes de métal environ. A sa partie snpérieure, le creuset est percé de 

 deux trous qui laissent passer un tube de terre dans lequel on glisse le tube 

 de porcelaine. Enfin, à 5 ou 6 centimètres au-dessus de ces trous, le creuset 

 est fermé par un couvcicle de creuset percé et surmonté d'iui tube de terre 

 dans lequel se fait la condensation du zinc. Le métal retombe ainsi dans 

 le creuset au fur et à mesure que sa vapeur se liquéfie. 



» La vapeur de cadmium se produit dnns une bouteille à mercure, tra- 

 versée près du col par un tube de fer rivé aux parois. C'est dans ce tube 

 de fer qu'on place le tube de porcelaine de rex|)érience. A l'extrémité supé- 

 rieure de la bouteille on fixe verticalement un canon de fusil long de 5o ou 

 60 centimètres dans lequel s'effectuera la condensation de la va|)eur de 

 cadmium. Au point précis où s'arrête cette condensation, le tube cesse 

 d'être rouge. Le creuset à zinc et la bouteille de cadmium sont placés, le 

 premier en avant, dans un même fourneau cliauffé au pétrole brut ou à 

 l'hnile lourde de gaz (i). Des robinets gradués donnent à l'huile minérale 

 un débit coiuin et permettent tle maintenir la température du fourneau an 

 point précis qu'on désire obtenir, et cela avec une constance sur laquelle je 

 n'aurais osé compter. 



» Pour tontes les températures supérieures à lo^o degrés, je chauffe 

 directement mes tubes de porcelaine dans la flamme de l'hude minérale et 

 je maintiens la température constante au moyen de mes robinets gradués. On 

 obtient ainsi le point de fusion dn fer qui est inférieur au point de ramollis- 

 sement complet de la porcelaine, quand celle-ci est épaisse et de qualité 

 réfractaire. 



» Eu résumé, je traite le fer, parfaitement pur, par de la vapeur d'eau à 

 inie tension et à une température connues, le fer étant maintenu lui-même 

 à une température constante pendant toute la durée d'iuie même expé- 

 rience, et pouvant varier d'une expérience à l'autre depuis i5o jusqu'à 

 1600 degrés environ. Dans ces conditions j'ai obtenu les résultats suivants : 



» 1° Quand on soumet un poids quelconque de fer à l'action de la vapeur 

 d'eau, le fer est oxydé jusqu'à ce que la tension de l'hydrogène produit 

 atteigne une valein* invariable, quand la température elle-même ne varie 

 pas. Cette tension peut être une fraction très-petite de la pression baromé- 

 trique. 



(i) M. Wiessnegg, jeune constiiuleiir, digne fils d'un |)ère tiès-lwbiic et Irès-eslimé, m'a 

 été extrêmement utile dans l'inslallalion de ces a|)|)aicils. Voyez dans les Comptes rendus, 

 t. LXVIII, la description de ma grille pour le chauffage à l'huile minérale. 



